SÉANCE DU 2 2 OCTOBRE 1906. SpS 



Voici la composition de quelques alliages préparés par l'un et l'antre de 

 ces procédés : 



I. Il ('). III. IV. V ('). VI. VII. 



Tungstène 12,21 i.5,io 20,2.5 *25,4o 26,42 44.3.3 60, o5 



Manganèse 87,34 84,72 79,10 78,80 73,78 55, 12 89,20 



99>7^ 99,82 99,85 99,20 100, i5 99,45 99,25 



Propriétés. — Ces corps se présentent sous la forme de culots durs et cassants, à 

 section grenue et couleur gris d'acier. Ils ne sont pas magnétiques. L'air agit à la 

 longue en formant des taclies brunes (l'oxyde de manganèse. L'acide sulfuiique con- 

 centré et bouillant, et mieux encore les bisulfates en fusion les dissolvent complè- 

 tement. Les acides étendus : acide acétique, acide chlorlivdrique, acide sulfurique, 

 acide azotique ('), les attaquent énergiquement, même à froid, mais l'action est toujours 

 incomplète et il reste un résidu qui renferme tout le tungstène ; ce dernier, épuisé 

 par les acides concentrés et cliauds, ne relient pas de manganèse, les petites quantités 

 que l'on y rencontre parfois sont apportées par de très petits fragments de scorie 

 incorporés dans l'alliage. 



La préparation du tungstène par l'aluminolhermie est assez difficile à réaliser en 

 raison de l'infusibilité relative de ce métal; bien plus aisée est la préparation de ses 

 alliages avec le manganèse dont on peut d'ailleurs le séparer facilement par un traite- 

 ment convenable aux acides : 



En mettant en œuvre les proportions suivantes de matières : 



Oxjde de manganèse : Mn'O* 36o 



Anhydride tungslique : TuO' lOO 



Bioxyde de manganèse : Mn O' 4o 



Owde de tungstène : TuO' 100 



Aluminium lin i5o 



j'ai obtenu un culot bien fondu et homogène, exempt de scorie et pesant aSoS; sa 

 teneur en tungstène était de 45 pour 100. Grossièrement concassé et épuisé par l'acide 

 chlorhydrique, il a abandonné 1 lo? de tungstène donnant à l'analyse : 



I. II. 



Tungstène 99,35 99,55 



Manganèse et résidu 0,87 o,54 "~ " 



99,72 100,09 



Il se présente sous la forme d'une poudre métallique gris d'acier, très lourde, pré- 

 sentant les propriétés générales du tungstène; sa densité à o" est de i5,28 {'). 



{') Les alliages II et V sont ceux obtenus au four Scidœsing. 

 (') Avec l'acide azotique concentré il y a attatjue du tung>téne. 

 (') La densité de tungstène fondu est de 18,7 (Moissan ). 



